2^0 



1). Dcii ariiiillda viitskau g.il' ined .sultsjriid 

 Laryt 3. 8<)-i gr. jsvafvolsyrad harjt, svarande emot 

 0.537 gr. svalVel, eller tillsamman o. 5()2 gr. som 

 iitgor 19. 34 proeent af malmens vigt. 



c. Den återstående vätskan som ijineholl ai'- 

 seniksyran, kunde nu fällas antingen med jirn- 

 o\id eller med blyoxid. Det iorra hade utan allt 

 tvifvel varit det bästa, men da jag fruktade att 

 ifall den i vätskan befintliga barytjordeii förut ej 

 utfälldes med svafvelsyra, en inl)lanning af kol- 

 syrad baryt kunde under den långa Ivättiiingeu 

 af det arseniksyrade jernet gÖra resultatet orig-« 

 tigt, oeh jag hade något hopp att få det arsenik- 

 syrade blyet så rent att det utan analys kunde 

 beräknas , så försökte jag ännu en gång en fäll- 

 ning med ättiksyrad blyoxid. Den erhållna fäll- 

 ningen vägde tvättad och glödgad 8. 585 gr. Med 

 svafvelsyra afskiljdes ur dess upplösning i salpe- 

 tersyra 6.353 gr. blyoxid, samt med salpetersy- 

 rad silfveroxid 0.106 gr. saltsyra, hvilka afdrag- 

 na från 8.585 gr. lemna för arseniksyra 2.126 

 gr. , svarande emot i. 388 gr. arsenik eller 45. 3^ p.c. 

 Analysen hade således gifvit 



Arsenik - - - /\S.Z'j. 



Svafvel _ _ _ 19.34- 



Isiekel - - - - 29.94. 



Kopparhaltig kobolt o. 92. 



Jerii - - - - /\.ii. 



Kiseljord - - - o. c;o. 



100. 58. 

 Jag skall icke uppehålla mig vid att söka ut- 

 reda orsaken till öf verskottet; hvar och en som 

 är van vid noggranna försök, vet huru lätt ett så- 

 dant fås då man gör allt för att undvika förlu- 

 ster. Vore kisel jorden der i form af silicium, så 

 fgrsyinuer öfverskottet nästan alldeles. Dock fordras 



